DE $, SC LE N.C.E,% 409 
reconnuken rendant à ce métal fa première dudilité. La 
liqueur que la terrine contenoit, & qui étoit devenue une 
eau régale foible, attiroit enfuite toute monattention; elle en 
fut long-temps l'objet principal dans le cours de mes expé- 
riences, parce que je n'employai pas d’abord le feul moyen 
d'en retirer totalement la platine, & que je fus trompé fur ce 
qu'il y avoit de réel en réfidu de ce métal dans les premiers 
précipités que j'obtins. J'étendois donc dans une affez grande 
uantité d'eau diftillée cette liqueur, tenant la platine en 
diflolution, & après l'avoir mêlée parfaitement: en me fervant 
d'une fpatule de bois, j'y verfois de l'alkali fixe avec ména- 
gement; après l'effervelcence qui en étoit la fuite prompte, 
jy verfois de nouvel alkali; j'attendois qu'il eût produit fon 
effet, & je continuois ainfi d'y en verfer jufqu'à ce que la 
liqueur devint calme & que l'acide füt faturé : alors je com- 
mençois à m’apercevoir que la liqueur perdoit un peu de fa 
tranfparence, qu'il nageoit une infinité de particules blan- 
châtres, légères, un peu tranfparentes elles-mêmes, & qui, 
en fe réuniffant, tomboient fort lentement au fond du vale; 
lorfque le dépôt étoit formé & que la liqueur avoit repris fa 
tran{parence, j'en décantois la plus grande partie, & je filtrois 
le refte à travers du papier fin, aflez ferré & plié en quatre: 
le dépôt refté fur le filtre reffembloit beaucoup, tant pour 
la couleur que pour l'efpèce de confiftance qu'il avoit, à de la 
colle de farine qui a perdu une partie de fon humidité. 
J'enlevois de deflus le filtre la feuille fur laquelle étoit le 
dépôt; je le Jaïffois fécher à l'air; je l'enveloppois enfuite dans 
cette même feuille de papier, & j'en formois un peloton que 
je brülois dans un creufet bien couvert, en le faifant rougir 
au milieu des charbons. Étant certain que par cette précaution 
je ne perdois rien du dépôt, je mélois la poudre jointe aux 
cendres du papier à laquelle il s’étoit réduit, foit avec du 
minium, foit avec de la chaux de cuivre, & je la traitois par 
le flux noir: je paflois à la coupelle le culot de plomb 
qui me venoit d'une part, & je faifois difloudre dans l'acide 
nitreux le culot de cuivre réduit en lames minces que j8 
Mém, 1779. 
